SVR rmST. NATURELLE ET LES ARTS. 269 



once d'argent par quintal , & il rentre dans la fonte de la mine Si 

 de la matre de plonib. 



Dans cette operation on confunie trois mefures de bois , dont les 

 biiches onr 3 pieds lO pouces & denii de lonoueur. 



Le raffineur regoit pour le raffinage d un quintal de plomb deux 

 fols deux deniers deux tiers. 



Appauvrijfement du Plomb proveiiant de la revivification 

 de la Luharge, 



Le plomb refulre de la reduction de la llrharne eft rel qu'on le met 

 en commerce J erant crop nche pour pouvoir e^re employe dans les 

 eJTais , parce qu'il coniienr encore 3 a 6 deniers d'argcnt dii quiiual , 

 on Ic raffine encore une fois , (ur une coupelle , St. dans un tourneau 

 de rdffi'iage ordindire. On opere fur 170 a l-'o quinraux a la tc)is. 

 Ce raffinage ne d ffcre de cehn dti plomb d'teuvre qu'eii ce qu'ici , 

 il ne fe prefente point d'ecume, que rour fe change en luharge jufqu'i 

 environ un qunital de plomb dans lequel i'argent contenu dans les 

 170 qninraux fe rafTemble. Quand I'operation eft arrivee a ce point 

 on laifTe ereindre le ten, 6c refroidir lenremenr ce quintal de plomb, 

 ou il fe torme des cr.ftaux d'une beaure rare. Les premiers 110 a 

 1^0 quintaux de litharge qui proviennent de ce raffi.iage font revivi- 

 fies comme \ I'ordinaire , & le plomb qui en relulre eft nomme plomb 

 dejfai. Seize qninraux ne conrieniienc que trois deriers d'argent. Les 

 20 quintaux de litharge qui viennent apies ne fjnt point employes 

 a cer ufage , parce que cette fubftance pourroit contenir , & contient 

 en cfFet un peu plus d'argent que la premiere , elle rentre dans la 

 fonte de plomb, ainfi que les yo quintaux' de coupelle qu'on obtienc 

 dans cette operation. 



Traitemenc de la Matte de Plomb. 



Cette matte provient de la fonte du mineral de plomb ; elle contienc 

 de I'argent, du plomb, & quelque peu de cuivre. On la grille a fair 

 libre fur des aires qui font entourees de niurs & qui ont :;o pieds de 

 longueur fur dix de largeur. Le fol en eft garni de poulliere de charbon 

 comme dans les grillages des autres mattes Si minerais, afin que li 

 la matre de plomb (e tandoit , elle ne puilfe pas s'atiacher , & gatec 

 le fol. Dans un de ces fourneaux a gnller on place trois mefpres de 

 bois dont les biiclies on deux pieds (epr pouces de longueur, fur le- 

 quel on met jyo quintaux de mattes de plomb. 



Les premiers gnlages de certe matte brulenr conimunenient quinze 

 jonrs , &i en es repete fi\' .\ fept fois fuivanr qne la matte eft plu oa 

 moLns thoigee de cuivre :.enfuite on en fond deux cens vingt a deux cenj 



